( rooô ) 

 » Pour faciliter la mise en liberté du strontium et la formation de son 

 alliage avec le zinc, j'ai alors songé à traiter le chlorure de strontium par le 

 sodium, en présence, non plus du zinc, mais du chlorure de zinc. 



» L'opération a été faite en mettant en présence iooS r de sodium avec 200^ d'un 

 mélange à poids égaux de chlorures de strontium et de zinc préalablement fondu. Ces 

 substances ont été placées dans un creuset en fer muni d'un couvercle à vis, et l'on a 

 chauffé le tout au rouge franc pendant une heure environ. 



» Après refroidissement, quand on ouvre le creuset, ou trouve à la partie supérieure 

 un alliage ternaire de sodium, zinc et strontium. Celui-ci a été divisé en petits frag- 

 ments et traité par l'alcool absolu pour éliminer le sodium ; on obtient pour résidu de 

 cette attaque une poudre métallique s'altérant facilement à l'humidité et que l'on 

 sèche dans un courant d'hydrogène sec après lavage à l'éther anhydre. Cet alliage pré- 

 sente une teneur en strontium qui varie de 12 à i4 pour 100. Il est donc beaucoup 

 plus riche que celui fourni par la méthode de Caron, mais le rendement total en 

 alliage est toujours faible. Le chlorure de y.inc e>t, en elTet, très volatil à la tempéra- 

 ture à laquelle on opère; il en est de même du sodium, et ces deux vapeurs viennent 

 réagir à la partie supérieure du creuset sans donner lieu à l'effet utile que l'on cher- 

 chait à obtenir par la mise en liberté du zinc au contact même du chlorure de 

 strontium. 



» Dans une autre série d'essais, j'ai remplacé le chlorure de strontium 

 par l'iodure. La différence des chaleurs de formation des iodures de 

 sodium et de strontium étant supérieure à celle des chlorures correspon- 

 dants, on pouvait espérer, par cette substitution, arriver à des alliages 

 plus riches. L'expérience est venue confirmer cette prévision. 



» On a opéré, dans un creuset en fer à couvercle vissé, avec un mélange de ioos r de 

 zinc, 5os r de sodium et 200S r d'iodure de strontium parfaitement sec. Le fond du 

 creuset ayant été maintenu pendant deux heures au rouge cerise, tandis que le haut 

 n'était qu'au rouge sombre, on a trouvé, après refroidissement, le contenu du creuset 

 divisé en trois couches distinctes : une supérieure, peu épaisse, formée de sodium; 

 une moyenne, verdâtre, contenant de l'iodure de sodium, et enfin une couche inférieure 

 parfaitement fondue, dure, cassante et constituée par un alliage de zinc et strontium 

 à 18 pour 100 de ce dernier avec des traces de sodium. Avec les proportions indiquées, 

 le rendement en alliage est de joo? r environ. 



» Je ne pouvais chercher à extraire le strontium de cet alliage par distillation du 

 zinc dans un creuset de charbon, comme Caron l'avait proposé pour le calcium, car 

 j'aurais vraisemblablement obtenu pour résidu du carbure de strontium, et j'ai alors 

 songé à mettre à profit, pour la séparation des deux métaux, l'extrême volatilité du 

 zinc dans le vide signalée, il y a longtemps déjà, par M. Demarçay (') pour le zinc 



(') Demarçay, Comptes rendus, t. XCV, p. i83. 



